Amalgawv. ación Mexicana. 125 
á 909 y 1.1% de protocloruro de cobre 440006. En las con- 
diciones del Beneficio de Patio puede aceptarse de los datos 
anteriores el relativo á la solución de cloruro de sodio al 15 Z, 
y aceptando la temperatura de 1406, se disolverá aproxima- 
damente el 3.6% de protocloruro de cobre; y por lo tanto, en 
el caso de beneficio que estoy estudiando se podrán disolver 
86.9 kilos de protocloruro de cobre como lo indica el siguiente 
cálculo. Si 15 kilos de cloruro de sodio disueltos en 100 kilos 
de agua disuelven 3.6 kilos de protocloruro de cobre, los 362.1 
kilos de sal contenidos en la torta en el incorporo y disuel- 
tos en 3288.3 kilos de agua disolverán aproximadamente: 
15:3.6: : 362.1: x = 86.9 kilos. Dividiendo estos 86900 gra- 
mos entre 197.56, peso molecular del protocloruro de cobre, se 
obtiene el número 440; y por lo tanto, la fórmula del protoclo- 
ruro de cobre que puede disolverse en la solución de cloruro 
de sodio contenida en las 14 toneladas de mineral cuyo bene- 
ficio estudio será 440 Cu, Cl»; y como según la reaccción (2) 
solo se forman 55 CuzCl,, puede decirse que: todo el proto- 
eloruro de cobre que se forma en el Beneficio de Patio se di- 
suelve en la solución de cloruro de sodio empleada en este 
sistema metalúrgico. 
* 
k »* 
El bicloruro de cobre formado según la reacción (1) es 
descompuesto en parte, como dije antes, por la calcita, cuan- 
do este mineral se encuentra como matriz, y también es des- 
compuesto por otros minerales, como la galena, con formación 
de sulfuro de cobre, (” razón por la cual es preciso emplear 
mayor cantidad de sulfato de cobre cuando se benefician mi- 
nerales argentíferos que contienen otros varios sulfuros metá- 
licos. Por otra parte, el desgaste de los aparatos de molienda, 
[1] Véase también Dr. Sterry Hunt. “A new Prueess for the Extraction of Copper 
from its Ores.” Folleto. 
[2] Malaguti y Durocher. L. c. p. 570 [nota] y 571. 627. 628. 
